244 Siebzehnter Abschnitt. Fasern. 



angestellt, welche ergaben, daB bis zu 71 Proz. relativer Luftfeuchtigkeit 

 der Wassergehalt der Jute sich proportional steigert. Bei diesem 

 Wassergehalt der Luft enthalt die Faser 1 4 Proz. vom Trockengewicht 

 an Wasser. Uber die genannte Luftfeuchtigkeit hinaus steigt der 

 Wassergehalt der Faser sehr stark, indem bei 98 Proz. Luftfeuchtigkeit 

 von der Faser 32, bei 100 Proz. (im wasserdampfgesattigten Raume) 

 34,25 Proz. Wasser aufgenommen werden. Nach Pfuhls 1 ) Vorschlag 

 wird fiir den Handel mit Jute ein Wassergehalt von 1 4 Proz. zu- 

 grunde gelegt. 



Die Aschenmenge der vollig getrockneten Jute betragt 0,9 1 ,75 Proz. 

 Die Asche ist kristallfrei. 



Das spezifische Gewicht der Jute betragt nach Pfuhl 2 ) (bei 

 7 Proz. Wassergehalt und bezogen auf 4 G) 1,436. 



Die Festigkeit der rohen Jute wurde Von Pfuhl 3 ) bestimmt und 

 es wurde hierbei gefunden, daB die grofite Reifilange (fiir die Einspann- 

 lange = 0) 34,5 km betragt (polnischer Hanf ergab 52 km). Geringe 

 Sorten von Jute haben aber oft betrachtlich geringere ReiBlangen. Be- 

 rechnet man diese fiir eine Einspannlange von 1 mm, so kommt die 

 Jute an Festigkeit dem Flachs und der Baumwolle nahe, wird aber 

 vom Hanf weit iibertroffen. 



Mikrochemisches Verhalten der Jute. Uber die chemische 

 Beschaffenheit der Jute ist bereits friiher (p. 28 und 32) das Wichtigste 

 mitgeteilt worden. In bezug auf die mikroskopisch- chemische Unter- 

 suchung ist zunachst auf die wichtige Eigenschaft, namlich auf die von 

 mir zuerst (1869) konstatierte starke Verholzung der Jutefaser hinzu- 

 weisen 4 ). Durch die Verholzung erkliiren sich eine Reihe von Eigen- 

 schaften der Jute. Man ist durch die entsprechenden Reagenzien im- 

 stande, die Jute (im ungebleichten Zustande und in diesem findet sie 

 ja ihre Hauptverwendung) mit Sicherheit von Baumwolle, Flachs und 

 Hanf zu unterscheiden, denn die Baumwollenfaser ist ganzlich unver- 

 holzt, die Flachsfaser unverholzt oder in den geringsten Sorten - 

 nur spurenweise, die Hanffaser aber entweder unverholzt oder nur in 

 geringem Grade verholzt. Wahrend beispielsweise selbst ganz geringe 



4) I.e., I, p. 83. 



2) 1. C., I, p. 80. 



3) 1. c., I, p. 83. Derselbe Autor behandelt auch die Festigkeit der Jutegarne 

 (1. c., p. 85). 



4) Ich hatte schon friiher (1866 in Karstens Bot. Unters. Berlin) das schwefel- 

 saure Anilin als Reagens auf Holzsubstanz in die Pflanzenanatomie eingefuhrt und 

 mit Zuhilfenahme dieses Reagens konstatierte ich die starke Verholzung der Jute- 

 faser. Spater, als ich im Phlorogluzin ein noch feineres Reagens auf Holzsubstanz 

 auifand, ergab sich neuerdings, daC die Jutefaser stark verholzt ist. 



